Equilibrium Journal of Chemical Engineering 6(2) (2022) 150–156

## E QUILIBRIUM J OURNAL OF

## C HEMICAL E NGINEERING
Homepage: https://jurnal.uns.ac.id/equilibrium

## Sintesis TiO

## 2 -rGO Dengan Pereduksi Alumunium untuk Fotokatalisis Degradasi Metilen Biru dibawah Irradiasi Sinar Tampak
Anthoni Batahan Aritonang * , Putry Parwaty, M.Agus Wibowo, Puji Ardiningsih dan Adhitiyawarman
Jurusan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124 Kalimantan Barat
* Email: anthoni.b.aritonang@chemistry,untan.ac.id
DOI: https://dx.doi.org/10.20961/equilibrium.v6i2.65518
Article History Received: 20-09-2022, Accepted: 12-01-2023, Published: 13-01-2023
Kata kunci:
Fotokatalis, rGO, TiO 2 -rGO, elektrokimia,
metilen biru
ABSTRAK. Sintesis TiO 2 -rGO telah dilakukan dengan prekursor TiO 2 dan rGO yang disintesis dari batang grafit menggunakan metode Hidrotermal. Fotokatalis TiO 2 -rGO hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan X-ray  diffractometer (XRD), Fourier-transform  infrared  spectroscopy (FT-IR)  dan Diffuse Reflectance UV-VIS (DRUV). Sintesis rGO dengan metode elektrokimia menggunakan agen pereduksi  Alumunium.  Dilakukan  uji  aktivitas  menggunakan  metilen  biru  dengan  bantuan  sinar tampak. Berdasarkan data hasil perhitungan diperoleh nilai celah pita TiO 2 sebesar 3,33 eV, TiO 2 - rGO  sebesar  3,23  eV  yang  setara  dengan  panjang  gelombang  378  nm  dan  410  nm.  Aktivitas fotokatalitik  TiO 2 dibawah  irradiasi  sinar  tampak  mengalami  peningkatan  setelah  dikompositkan dengan rGO membentuk komposit TiO2-rGO mampu mendegradasi MB hingga 67,05%.
Keywords:
Photocatalyst, rGO, TiO 2 -rGO, electrochemistry, methylene Blue
ABSTRACT. TiO 2 -rGO synthesis was carried out with TiO 2 precursor and rGO that was synthesized from a graphite rod using a hydrothermal method. Photocatalysts TiO 2 -rGO were characterized by X-ray  diffractometer  (XRD),  Fourier-  transform  infrared  spectroscopy  (FT-IR),  and  Diffuse Reflectance UV-VIS (DRUV). Synthesis of rGO by the electrochemical method using reducing agent Aluminum. The activity test was carried out using methylene blue with the help of visible light. Based on the calculated data, the band gap value of TiO 2 is 3.30 eV, and TiO 2 -rGO is 3.00 eV, equivalent to a wavelength of 378 nm and 410 nm. These data indicate that the rGO material reduces the band gap but the low band gap decrease. The photocatalytic activity of TiO2 under visible light irradiation increased after being composited with rGO to form a TiO2-rGO composite capable of degrading MB up to 67.05%

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu zat warna yang umum digunakan dalam industri tekstil ialah metilen biru. Senyawa Metilen biru memiliki struktur benzena yang tidak mudah untuk diuraikan atau didegradasi [9]. Pembuangan limbah bewarna ke  lingkungan  merupakan  sumber  pencemaran  dan  dapat  menimbulkan  bahaya,  efek  toksik  dan  mengurangi penetrasi  cahaya  di  perairan  yang  tercemar  [13]. Menurut  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup ialah  Kep51/ MENLH/  10/  1995  tentang  baku  kualitas  limbah cair,  konsentrasi  maksimum  metilen  biru  yang  diperbolehkan ialah 5- 10 mg/ L. Banyak metode yang telah digunakan untuk mengatasi permasalahan limbah ini, seperti metode klorinasi,  biodegradasi  dan  ozonisasi  tetapi  metode  tersebut  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan memberikan  dampak  karsinogenik  sehingga  kurang  efektif  untuk  digunakan  [10]  Oleh  karena  itu  diperlukan metode  alternatif  yang  lebih  murah  dan  tidak  berbahaya  untuk  mempercepat  penguraian  limbah,  salah  satu alternatifnya  yaitu  dengan  cara  fotokatalisis  berbahan  Titanium  Dioksida  (TiO 2 )  yang  dapat  digunakan  untuk mendegradasi limbah metilen biru.
TiO 2 ialah  Material  semikonduktor  yang  sangat  efektif  digunakan  sebagai  fotokatalis.  Kelebihan  TiO 2 dibanding dengan material semikonduktor lain yakni tidak bersifat toksik, harga yang relatif lebih murah, stabilitas kimia yang sangat baik, aktivitas fotokatalitik yang besar serta kemampuannya bisa digunakan berulang kali tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya [6]. Dibalik kelebihan tersebut TiO 2 masih memiliki kekurangan yaitu celah pita pada  TiO 2 dengan  struktur  anatase  lumayan  besar  ialah  kurang  lebih  3,  2  eV.  Energi  celah  pita  tersebut  setara dengan sinar UV dengan panjang gelombang 388 nm, sehingga TiO 2 ini memiliki kelemahan hanya bisa menyerap sinar  pada  daerah  UV,  sedangkan  sinar  UV  yang  dihasilkan  oleh  matahari  hanya  5%  yang  sampai  ke  bumi
sebaliknya  sinar  tampak  bisa  mencapai  ±45%  [8].  Untuk  itu  diperlukan  modifikasi  struktur  TiO 2 untuk memperkecil celah pita agar dapat menggeser serapan cahaya kedaerah sinar tampak yang melimpah.
Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memodifikasi TiO 2 dengan material berbasis karbon ialah reduced Graphene Oxide (rGO) [7]. Alasan rGO dapat dijadikan komposit karena memiliki nilai celah pita yang lebih kecil dari celah pita TiO 2 yaitu (1,00 – 1,69 eV) [1]. Hal ini diharapkan agar material TiO 2 -rGO mampu memperkecil celah  pita  sehingga  dapat  menggeser  serapan  cahaya  ke  daerah  sinar  tampak.  Menurut  [7]  Sintesis  untuk menghasilkan graphene ada 3 tahap, Pertama batang grafit dioksidasi, batang grafit yang telah teroksidasi menjadi grafit  oksida  kemudian  dieksfoliasi  menjadi graphene  oxide (GO)  dan  di  reduksi graphene  oxide (GO)  untuk membentuk reduced  graphene  oxide (rGO)/ graphene ,  Sintesis  ini  dapat  dilakukan  menggunakan  metode elektrokimia.
Menurut  penelitian  [14]  mengkompositkan  TiO 2 - Graphen e  sebagai  fotokatalis  untuk  mendegradasi  larutan metilen biru dengan bantuan sinar tampak. Penambahan material graphene menyebabkan energi celah pita (Eg) TiO 2 dari 3,19 eV menjadi 2,71 eV yang setara dengan panjang gelombang sinar tampak 459 nm, memberikan efisiensi  degradasi  metilen  biru  mencapai  98,8%,  tetapi  metode  reduksi  GO  menjadi  rGO  yang  dilakukan menggunakan agen pereduksi hidrazin hydrat memiliki sifat yang berbahaya dan bersifat karsinogenik sehingga perlu  dikembangkan  penelitian  lanjutan  untuk  memilih  agen  pereduksi  yang  lebih  aman  dan  tidak  berbahaya. Menurut penelitian [5] alumunium dipilih sebagai agen pereduksi dalam sintesis reduced graphene oxide (rGO) karena memiliki sifat yang tidak berbahaya, tidak beracun, mudah diperoleh, ramah lingkungan.  Menurut  [12], Adapun urutan deret volta yaitu Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd dan Ni, semakin kekiri kedudukan suatu  logam  dalam deret  volta  menandakan  logam  semakin  reaktif  atau  semakin  mudah  melepas  elektron  dan  logam  merupakan reduktor (donor elektron) yang kuat.
Berdasarkan uraian diatas maka pada penelitian ini akan dilakukan sintesis fotokatalis TiO 2 -rGO menggunakan metode hidrotermal [14].  Sintesis rGO dilakukan menggunakan metode elektrokimia. Bahan Graphene direduksi menjadi rGO secara in-situ dengan penambahan Al sebagai agen pereduksi.  mengacu pada penelitian[5]. Hal ini memiliki kebaruan karena belum ditemukan publikasi yang membahas sintesis TiO 2 -rGO dengan agen pereduksi Al.  Material yang didapatkan  kemudian dikarakterisasi  menggunakan XRD, DR UV-VIS, FT-IR. Uji  Aktivitas fotokatalisis TiO 2 -rGO dievaluasi terhadap degradasi larutan metilen biru dengan bantuan sinar tampak.

## 2. BAHAN DAN METODE
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah  batang pengaduk, botol semprot, erlenmeyer, neraca analitik, magnetic stirrer, gelas beaker, hot plate, Lampu Light Emiting Diode ( LED flood light 20 W Watt BE 6205, warm white ), Lampu UV, oven, pH universal pipet tetes , power supply , sonikator, spatula, Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) merek Shimadzu , X-ray diffractometer (XRD) merek XPERT Pro PANalyttical Pw 30/40, Diffuse  Reflectance UV-VIS  (DR  UV-VIS)  merek Agilent  Technologies  Cary 60,  reaktor  fotokatalisis, spektrofotometer UV-Vis ( Shimadzu UV-128). Bahan yang digunakan adalah: graphite rod 0,8-40 mm (China Rongxing), asam klorida (HCl) Merck, asam nitrat (HNO 3 ) 78% Merck, asam sulfat (H2SO 4 ) 98%, etanol (C 3 H 5 OH) 90% Merck, titanium dioksida komersial (TiO 2 ) Sigma Aldrich, Alumunium (Al) Merck dan Akuades.

## 2.1 Sintesis Graphene Oxide (GO)
Batang grafit rod dikarakterisasi terlebih dahulu dengan XRD dan FT-IR. Sintesis rGO  dilakukan secara in- situ menggunakan metode elektrokimia [2]. Pertama - tama dibuat larutan H 2 SO 4 dan HNO 3 masing-masing dalam 3  variasi  konsentrasi,  yaitu  0,5M,  1M,  dan  2M.  Kemudian  dibuat  campuran  H 2 SO 4 dan  HNO 3 dengan perbandingan 3:1 sebanyak 65 mL. Perangkat elektrokimia dirangkai dengan menghubungkan grafit rod sebagai sel  anoda  dan  plat  stainless  sebagai  sel  katoda.  Beda  potensial  diantara  sel  anoda  dan  katoda  diatur  3V menggunakan power supply selama 2 jam hingga terbentuk suspensi. Suspensi yang terbentuk disonikasi selama 30  menit  lalu  diikuti  proses  sentrifuse  selama  10  menit  hingga  terbentuk  supernatan.  Selanjutnya  supernatan disonikasi  kembali  selama 20 menit dengan akuades dan disentrifuse selama 10 menit. Setelah itu disaring  dan dicuci  dengan akuades sampai pH 5. Residu  yang dihasilkan kemudian dioven selama 2 jam pada suhu 100°C. Perlakuan yang sama dilakukan pada variasi konsentrasi 0,5-2 M hingga didapatkan kristal GO.

## 2.2 Sintesis Reduced Graphene Oxide (rGO)
Sintesis reduced graphene oxide (rGO)  merujuk  pada penelitian  Fan [5]  dengan modifikasi  penambahan Al sebagai pereduksi. Pertama-tama dibuat suspensi GO dengan melarutkan 200 mg  grafit oksida kedalam 200 ml akuades,  kemudian  disonikasi  selama  2  jam.  GO  yang  didapat  setelah  itu  direduksi  dengan  menambahkan  1g Alumunium dan 10 ml HCl (35%) diaduk dan diamkan selama 30 menit dan ditambahkan HCl 0,5 M sebanyak 5 ml, kemudian larutan disaring dan dicuci dengan akuades dan etanol sampai pH netral. Lalu dikeringkan pada suhu 90°C di dalam oven selama 3 jam, Selanjutnya kristal rGO yang diperoleh dikarakterisasi dengan XRD dan FTIR.

## 2.3 Sintesis TiO 2 -rGO
Komposit  fotokatalis  TiO 2 -rGO  disintesis  mengacu  pada  penelitian  Rong  [14].  Pertama-tama  0,5  g  rGO dilarutkan  dalam  campuran  H 2 O  (80  mL)  dan  etanol  (40  mL)  kemudian  disonikasi  selama  2  jam. Selanjutnya, ditambahkan 2 g TiO 2 dan diaduk selama 2 jam, hingga didapatkan suspensi yang homogen. Suspensi dipindahkan kedalam autoklaf tertutup pada suhu 120°C selama 7 jam. Endapan yang terbentuk disaring dan dicuci dengan air demineral  beberapa  kali  hingga  didapatkan  pH  5.  Lalu  dikeringkan  pada  suhu  80°C  selama  7  jam  untuk menghasilkan kristal TiO 2 -rGO. Komposit TiO 2 -rGO yang dihasilkan dikarakterisasi menggunakan XRD, FT-IR, dan DRS-UV.

## 2.4 Uji Aktivitas Fotokatalitik

## 2.4.1 Pengenceran Larutan Metilen Biru
Larutan  induk  metilen  biru  1000  ppm  diencerkan  pada  1,  2,  3,  4  dan  5  ppm  dalam  100  mL.  Pengenceran dilakukan  dengan  cara  memipet  sebanyak  (0,1;  0,2;  0,3;  0,4;  dan  0,5)  mL  kedalam  labu  ukur  100  mL  dan ditepatkan dengan akuades hingga tanda batas.

## 2.4.2 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Metilen Biru
Panjang  gelombang  maksimum  (  max)  larutan  metilen  biru  ditentukan  menggunakan  instrumen spektrofotometer UV-Vis. Scanning dilakukan pada rentang panjang gelombang sinar tampak 380-780 nm.

## 2.4.3 Pembuatan Kurva Standar
Pembuatan kurva standar dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan metilen biru (1, 2, 3, 4 dan 5) ppm pada  panjang  gelombang  maksimum  (  max)  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis.  Hasil  pengukuran kemudian  diplotkan  dalam  kurva  standar  absorbansi  (sumbu  Y)  terhadap  konsentrasi  (sumbu  X),  sehingga diperoleh persaman y=ax+b.

## 2.4.4 Uji Aktivitas Degradasi Metilen Biru
Uji aktivitas degradasi metilen Biru dilakukan secara fotokatalisis. Larutan uji metilen biru dipipet sebanyak 30  mL  kedalam  gelas  beker.  Ditambahkan  sebanyak  0,05  g  katalis  dan  diaduk  selama  3  jam  dalam  reaktor fotokatalisis dengan iluminasi cahaya tampak. Pada interval waktu tertentu (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 dan 180 menit), suspensi diambil dan di sentrifuse untuk memisahkan katalis dan larutan uji. Selanjutnya diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Kinerja fotokatalitik ditunjukkan dengan efisiensi degradasi metilen biru, yang didefininsikan sebagai:
Efisiensi degradasi (%D)       =(C 0 -C)/C 0 ×100%
(1.1)
dimana C 0 (mg L -1 ) adalah konsentrasi awal metilen biru, C adalah konsentrasi metilen biru pada waktu tertentu, [14].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 X-ray Diffraction (XRD)
XRD bertujuan untuk mengetahui ukuran kristal serta fasa kristal yang dihasilkan. Hasil  karakterisasi  XRD berupa difraktogram yang menujukkan serapan sudut difraksi 2  dan intensitas. Tiap material akan menghasilkan pola difraksi yang khas. Pengukuran XRD dilakukan dengan sumber anoda logam Cu (  =1,5406 Å) pada rentang sudut difraksi 2  (10 o -90 o ). Data sudut 2  yang diperoleh  kemudian dibandingkan dengan literatur. Difraktogram menunjukkan  struktur  GO  mengalami  perubahan  berupa  pelebaran  puncak  dan  pergeseran  2  meskipun  tidak
signifikan. Difraktogram rGO menunjukkan puncak yang semakin melebar meskipun tidak signifikan dan posisi 2  yang bergeser ke arah yang lebih kecil, hal ini disebabkan gugus gugus pada GO telah hilang karena adanya proses reduksi dan terdapat puncak yang tajam pada 2  =38,37 ̊ dan 2  =44,63 ̊. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ilham [16] mengatakan bahwa pada puncak 2  = 38 ̊ - 45 ̊ adalah puncak milik logam alumunium maka dapat diasumsikan  puncak  2  =38,37 ̊  dan  2  =44,63 ̊  menandakan  jika  sampel  rGO  masih  mengandung  logam alumunium sisa hasil reduksi hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat logam alumunium di dalam sampel dan kemungkinan  disebabkan  oleh  perbandingan  massa  yang  digunakan.  Pada  penelitian  sebelumnya  oleh  Fadhil dkk[4] melakukan reduksi dengan penambahan reduktor logam dengan perbandingan massa sampel dan pereduksi dengan  perbandingan  1:1  tetapi  pada  penelitian  ini  menggunakan  massa  perbandingan  1:5,  dimana  GO  yang digunakan  0,2  g  dan  alumunium  logam  sebagai  pereduksi  yang  digunakan  sebanyak  1  g.  Dapat  diasumsikan kemungkinan terjadi reduksi tetapi reduksi yang berlangsung kurang sempurna karena adanya pengotor dari sisa- sisa reduksi dari logam alumunium.
Gambar 1. Difragtogram: (1) Grafit, (2) GO, (3) rGO
Gambar 2. Difraktogram: (1 ) TiO 2 dan ( 2 ) TiO 2 -rGO
Berdasarkan  difraktogram  (Gambar.2) material  TiO 2 yang  digunakan menunjukkan puncak yang tajam pada 2  =25,06 o . Puncak tersebut bersesuaian dengan data ICDD No. 98-018-3767 yang merupakan material  TiO 2 fase anatase. Material TiO 2 -rGO menunjukkan difraktogram yang mirip dengan TiO 2 , namun terdapat puncak dengan intensitas  kecil  pada  kisaran  2  =26,36 o .  Menurut  Mikhaylov  dkk  [11]  bahwa  keberadaan  rGO  diamati  puncak difraktogram  pada  sudut  2  =26,4 ̊,  apabila  dibandingkan  dengan  difraktogram  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya memiliki kemiripan posisi sudut rGO pada difragtogram TiO 2 -rGO. Puncak tersebut diduga berasal dari puncak utama material rGO, sehingga dapat disimpulkan terjadi penggabungan rGO dengan TiO 2 .

## 3.2 Fourier Transform Infrared (FT-IR)
Karakterisasi FT-IR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terkandung dalam sampel. Spektrum TiO 2 (Gambar.3)  menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang sekitar 3400 cm -1 yang merupakan vibrasi ulur  dari  OH  gugus  hidroksil  dan  molekul  air  serta  terdapat  serapan  pada  bilangan  gelombang  678  cm -1 yang merupakan daerah serapan ikatan Ti − O − Ti pada TiO 2 [17]. Pada spektrum TiO 2 -rGO terjadi pergeseran puncak akibat  atom  C  yang  terkomposit  pada  TiO 2 yakni  bergeser  pada  bilangan  gelombang  650  cm -1 yang menggambarkan  vibrasi  Ti-O-C  dan  intensitas  puncak  serapan  vibrasi  Ti-O-Ti  semakin  menurun  akibat pembentukkan ikatan Ti-O-C dan serapan pada daerah 1630 cm-1   yang merupakan serapan ikatan (C−C) dari kerangka grafit [15]. Hal tersebut menandakan bahwa material TiO 2 -rGO sudah terbentuk
Gambar 3. Spektrum FTIR : (1)TiO 2 dan (2) TiO 2 -rGO

## 3.3 Diffuse Reflectance UV (DRUV)
Karakterisasi  menggunakan  instrument  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  celah  pita  dari  material semikonduktor  yang  dihasilkan. besarnya  energi celah  pita  akan  mempengaruhi  aktivitas  dari  fotokatalis.  TiO 2 yang memiliki energi celah pita yang besar menyebabkan fotokatalis tersebut  hanya mampu bekerja pada sinar UV. Oleh karena itu dikompositkan dengan rGO untuk memperkecil energi celah pita TiO 2 , atom karbon dapat terkomposit dalam TiO 2 menggantikan sebagian atom O maupun Ti. Komposit C tersebut dapat menyediakan pita konduksi di bawah pita konduksi TiO 2 , sehingga jarak antara pita valensi dan pita konduksi semakin dekat  [2]. Hal tersebut menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk elektron agar dapat tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi  (celah  pita)  semakin  kecil  dan  dapat  bekerja  dibawah  sinar  tampak. Dapat  dilihat  pada  gambar menunjukkan bahwa material rGO memperkecil celah pita TiO 2 tetapi  tidak terlalu signifikan, ditandai  dengan kecilnya penurunan celah pita dari 3,33 eV ke 3,23 eV hanya 0,1 eV, dapat dilihat pada (gambar 4) dan didapat nilai panjang gelombang TiO 2 sebesar 378 nm dan setelah dikompositkan dengan rGO Panjang gelombang TiO 2 - rGO bergeser kearah sinar tampak senilai 410 nm.
(a) (b)
Gambar 4 . Kurva Band Gap: (a) TiO-rGO dan (b) TiO 2

## 3.4 Uji Fotokatalisis Degradasi Metilen Biru (MB)
Uji  aktivitas  fotokatalisis  TiO 2 -rGO  terhadap  MB  dibawah  irradiasi  sinar  tampak  selama  180  menit. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 664 nm. Pada Gambar.5.1 dapat dilihat bahwa fotolisis sinar tampak mampu mendegradasi MB (8%) dan proses adsorpsi MB oleh TiO 2 -rGO (11%). Fotokatalisis MB dipermukaan  TiO 2 -rGO  dengan  bantuan  irradiasi  sinar  tampak  mampu  mendegradasi  67,05%.  Sebagai perbandingan  dilakukan  fotokatalisis  dibawah  iiradiasi  sinar  UV  mampu  mendegradasi  MB  hingga  89,76%. Menggunakan  TiO 2 sebagai  fotokatalis  dibawah  irradiasi  sinar  tampak  tidak  memperlihatkan  kemampuan mendegradasi  MB.  Penggabungan rGO dengan TiO 2 komposit TiO 2 -rGO  meningkatkan kemampuan menyerap energi sinar tampak memperlihatkan aktivitas yang tinggi, mampu mendegradasi MB hingga 67,05%.
Gambar 5 . Kurva Degradasi MB (%) terhadap Waktu (menit): (1) Fotolisis sinar tampak; (2) Adsorpsi oleh TiO 2 -rGO; Fotokatalisis TiO 2 -rGO dibawah irradiasi  (3) Sinar tampak dan (4) Sinar Tampak

## 4. KESIMPULAN
Karakteristik  rGO  dari  grafit  yang  direduksi  menggunakan  pereduksi  Alumunium  ditunjukkan  dari  hasil pengujian analisis FT-IR hilangnya gugus fungsi C-O dari GO menjadi rGO pada bilangan gelombang 1087 cm -1 menandakan telah terbentuk rGO dan Karakteristik rGO ditunjukkan dengan pengujian XRD yaitu karakteristik grafena pada sudut 2  =26,29 o dengan nilai d spacing sebesar 3,367 Å dan nilai ukuran kristal (D) sebesar 45,88 nm.  Tetapi  rGO  yang  terbentuk  masih  mengandung  pengotor  dari  pereduksi  logam  alumunium  akibat  proses reduksi  yang  belum  begitu  sempurna.  Fotokatalis  TiO 2 -rGO  memiliki  tingkat  kristalinitas  yang  lebih  tinggi dibandingkan TiO 2 dilihat dari analisis karakteristik XRD. Hasil karakterisasi  menggunakan DRUV fotokatalis TiO 2 memiliki  nilai  celah  pita  sebesar  3,33  eV  dan  fotokatalis  TiO 2 -rGO  sebesar  3,23  eV  yang  menunjukkan terjadinya  penurunan  celah  pita  TiO 2 setelah  dikompositkan  dengan  rGO.Aktivitas  fotokatalitik TiO2  dibawah sinar  tampak  mengalami  peningkatan  setelah  dikompositkan  dengan  rGO,  dimana  fotokatalis  TiO2-rGO meningkatkan aktivitas fotokatalitik hingga mampu mendegradasi MB sebesar 67,05%.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100 4 3 2 % MB terdeg rada si Waktu irradiasi (menit) 1 3,23 eV 3,33 eV

## PUSTAKA
[1]   Abid.,  Sehrawat,  P., Islam, S.S.,  Mishra,  P.,  &  Ahmad,S.,  2018  ,  Reduced  Graphene  Oxide  (rGO)  Based Wideband  Optical  Sensor  and  The  Role  of  Temperature,  Defect  States  and  Quantum  Efficiency. SCIENTIFIC REPORTS [8] Coros, M., pogacean, F., dan Rosu, M.C..
[2]   Coros,  M., Pogacean, F.,  Rosu,M.C.,  Socaci,  C., Borodi,  G.,  Magerusan,  L.,  Biris,  A.R.,  & Pruneanu, S., 2016, Simple and Cost-Effective Synthesis of Graphene by Electrochemical Exfoliation of Graphite Rods. RSC Sdv, 6, 2651-2661
[3]   Dozzi, M. V., & Selli, E. (2013). Komposit TiO2 with p-block elements: Effects on photocatalytic activity. Journal  of  Photochemistry  and  Photobiology  C:  Photochemistry  Reviews,  14(1),  13–28. https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2012.09.002
[4]   Fadhil,  Asy’ari,  A.,  2020,  Sintesis  Grafena  Oksida  Tereduksi  (rGO)  dan  Seng  Oksida  (ZnO)  dari  Arang Tempurung Kemiri (Aleuritas moluccana), Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alaudin Makasar
[5]   Fan, Z., Wang, K., Wei, T., Yan, J.,Song, L., Shao, B.2010. An Environmentally Friendly and Eficient Route for The Reduction of Graphene Oxide by Aluminum Powder. CARBON 48: 1 670-1692
[6]   Fatimah., I.,2009, “Dispersi TiO2  ke dalam SiO2-Montmorillonit: Efek Jenis Prekursor”,Jurnal Penelitian Saintek, 14, no.1
[7]   Husnah, M., Fakhri, H. A., Rohman, F., Aimon, A. H., & Iskandar, F., 2017,. A Modified Marcano Method For  Improving  Electrical  Properties  Of  Reduced  Graphene  Oxide  A  Modified  Marcano  Method  For Improving Electrical Properties Of Reduced Graphene Oxide ( rGO ), Mater.Res.Express, 4
[8]   Kumar,  S.G.,  and  Devi,  L.G.,  2011,  Review  and  Modified  TiO  2  Photocatalysis  under  UV/Visible  Light Selected Results and Related Mechanisms on Interfacial Charge Carrier Transfer Dinamics, The Journal of Physical Chemistry, 115:13211-52397
[9]   Ljubas, D., Curcovic, L., Dobrovic, S.,2010,Photocatalytic degradation of an Azo Dye by UV Irradiation at 254 and 365 nm, Transactions of Famena XXXIV
[10]  Miclescu, A., & Wiklund, L., 2010, Methylene Blue, an Old Drug With New Indications, Jurnalul Român de Anestezie Terapie Intensivã, 17(1), 35–41
[11]  Mikhaylov, P A, M I Vinogradov, I S Levin, G A Shandryuk, A V Lubenchenko, V G Kulichikin, 2019, “Synthesis and Characterization of Polyethylene Terephthalate-Reduced Graphene Oxide Composites” IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 093 (November): 012036
[12]  Muslih M, 2019, Kajian Tentang Hubungan Deret Volta dan Korosi Serta penggunaannya Dalam Kehidupan Sehari hari, Semnastek UISU, ISBN : 978-623-7297-02-4
[13]  Prado,  A.G.S.,  Bolzon,  L.B.,  Pedroso,  C.P.,  Moura,  A.O.,  &  Costa,  L.L.,  2008,  Nb2O5  as  Efficient  and Recyclable Photocatalyst for Indigo Carmine Degradation, Appl.Catal.B:Environ,82,219–224
[14]  Rong,  X.,  Qiu,  F.,  Zhang,  C.,  Fu,  L.,  Wang,  Y.,  and  Yang,  D.,  2014,  Preparation  Characterization  and Photocatalytic  Application  of  TiO  2  -graphene  Photocatalyst  Under  Visible  Light  Irradiation,  Ceramics International, 41(2), 2502-2511
[15]  Shen,  J., Shi,  M.,  Yan,  B.,  Ma,  H.,  Li,  N.,  an  Ye,  M.,  2011,  Ionic  Liquid-assited  One-Step  Hydrothermal Synthesis of TiO 2 -rGO Composites, Nano Research, 4(8).
[16] Taufiq Ilham,M., 2020, Analisis X-Ray Difraction (XRD) Pada Brazing Alumunium Seri 1000 Stainless steel Seri 304 Dengan Penambahan Serbuk Tembaga, Fakultas Teknik
[17] Zhang Yupeng and Pan Chunxu., 2011, TiO2/graphene composite from thermal reaction of graphene oxide and its photocatalytic activity in visible light,  Springer